Physiologie, Biologie, Anatomie n. Morphologie. 



391 



Umbelliferen, die sich bei Anfeuchtung um 5 — 10 ^/o verlängern. 

 Demgegenüber reproducirt Verf. seine frühere 1. c. veröffentlichte 

 Tabelle über die Quellbarkeit von Bastfasern, resp. Tracheiden, 

 gemessen an der Querschnitts- (also Flächen-) zunähme. 



Bast (reps- Trache'id) 



Zunahme des luftrockenen 

 Querschnitts 



Incrustirende Substanzen 



Linum usitatissimum 

 Cannabis sativa 

 Phormium tenax 

 Abies pectinata 

 Agave americana 

 Cocos nucifera 



55,5 

 53,3 

 34,6 

 14,8 



7,5 



1,02 



o/o 



14,29 °/o 

 15,05 „ 



42,00 „ 

 46,22 „ 

 58,4 , 



Die Quellung findet immer senkrecht zur Richtung der Poren 

 statt und Verf. fand bei den unverholzten, respective sehr schwach 

 incrustirten Fasern von Linum und Cannabis in der Richtung des 

 Querschnitts senkrecht zum Porenverlauf auf Befeuchtung eine 

 lineare Verlängerung von 25*^/0 bis 33 "/o. 



Verf. löite nun die inscrustirenden Substanzen verholzter 

 Fasern auf, um dann ihre Quellbarkeit zu prüfen. Zur Auflösung 

 benutzte er eine Mischung von chlorsaurem Kali und Salzsäure 

 unter dem specifischen Gewichte von 1,05. Nach lOtägiger Be- 

 handlung und Auswaschen mit warmem, ganz schwachem Ammoniak- 

 wasser zeigt die Faser keine Holzstoffreaction mehr auf die Be- 

 handlung mit Phloroglucin und Salzsäure. Er fand so, dass der 

 Querdurchmesser eines rohen Faserbündels von Cocos nucifera 

 durchschnittlich um 2,7 ^jo aufquoll, während die behandelte Faser 

 durchschnittlich um 15,1 '^/o aufquoll. Ebenso fand er, dass die rohe 

 Faser der Holzwolle (aus Nadelhölzern) sich durchschnittlich um 1 1 ,0 '^/o 

 verbreiterte, während die behandelte Faser sich durchschnittlich 

 um 17,85 ''/o verbreiterte. Bei der schwach verholzten Hanffaser 

 ergab die Behandlung mit chlorsaurem Kali und Salzsäure keine 

 Steigerung der Quellungsfähigkeit. 



Zur Beurtheilung der Festigkeit muss man berüchsichtigen, 

 dass dieselbe nicht allein von der Verholzung bedingt ist, sondern 

 auch von der Structur der verholzten Elemente, wie z. B. der ver- 

 schiedenen Grösse und Zahl der Poren abhängt. So zeigt das mit 

 kleinen Poren versehene Herbstholz von Pinus silvestris durch- 

 schnittlich die Festigkeit (gemessen in Zugkraft) 45,4, das von 

 Ahies pectinata durchschnittlich 45,5 Festigkeit, während die mit 

 vielen grossen Poren versehenen Frühlingshölzer von Finus silvestris 

 durchschnittlich 19,65 F. und von Abies pectinata durchschnittlich 

 20,0 F. zeigen. Hat man jedoch 2 Zellmembranen von annähernd 

 gleichem Bau, wie z. B. bei den mechanischen Zellen der Faser- 

 stoffe, dann lässt sich deutlich eine Schwächung der Festigkeit in 

 Folge der Verholzung nachweisen. Verf. untersuchte nun das 

 Herbstholz von Pinus silvestris, Larix decidea und Picea exelsa 

 auf seine Festigkeit. Es zeigts sich die durchschnittliche Festig- 

 keit des Herbstholzes bei Abies pectinata zu 45,5, Pinus silvestris 



